462 



Die maximale Innentemperatur wächst proportional mit 

 der Mächtigkeit der aktiven Außenschale, beide Werte sind 

 abhängig von x, dem mittleren Radiumgehalt der Gesteine. 

 Über den wahrscheinlichsten Wert x sollen zunächst noch 

 keine Annahmen gemacht werden, sondern die Aufgabe ist 

 allgemein zu lösen. Wenn S S t die Schmelzkurve ist, so ist 

 ihr Verlauf sicherlich von 1000° nach 1150° nicht zu hoch, 

 eher zu niedrig angenommen. Die unteren Grenzen der aktiven 

 Schale und die unter ihr herrschende konstanten Temperaturen 

 werden für die verschiedenen x- Werte durch die Gerade G G x 

 angezeigt, in dieser Linie biegen die Temperaturgefällskurven 

 zur Geraden um. In bezug auf das gegenseitige Verhalten von 

 Schmelz- und Temperaturgefällskurven sind drei Fälle möglich: 



1. Die Schmelzkurve wird nur einmal, und zwar in dem 

 sich zurückbiegenden Ast, geschnitten. Die Erstarrung ist bis 

 über den maximalen Schmelzpunkt hinaus vorgerückt und hat 

 das Gebiet der Krystallisation unter Volumenausdehnung 

 erreicht. 



Die Temperaturgefällskurven a und b zeigen ein der- 

 artiges Verhalten. Als Grenze ist eine Temperaturgefällskurve 

 anzunehmen, die mit der Schmelzkurve einen Berührungspunkt 

 gemeinsam hat. Diesen Kurven entsprechen Radiumwerte, die 

 nach den oben gemachten Voraussetzungen bis auf ca. 8,0 . 10 — 1-2 g 

 im ccm herabgehen. 



2. Die Schmelzkurve wird mehrmals geschnitten, das 

 erste Mal innerhalb der aktiven Zone. In relativ geringer 

 Tiefe ist die Schmelzflüssigkeit der Gesteine erreicht. Der 

 sich zur Geraden umbiegende Abschnitt der Temperaturgefälls- 

 kurve schneidet als Sehne die Schmelzkurve zweimal ; unter- 

 halb des Gebietes des maximalen Schmelzpunkts wird das 

 Gebiet der Krystallisation unter Volumenvermehrung noch 

 erreicht. Es verläuft also um den maximalen Schmelzpunkt 

 ein fester Gürtel, der von der äußeren Kruste durch eine 

 sehmelzflüssige Magmazone getrennt wird. 



Diese Bedingungen treffen für den zwischen der Grenz- 

 kurve von Fall 1, die nicht gezeichnet ist, und der Temperatur- 

 gefällskurve d, deren konstante Maximaltemperatur gleich der 

 Temperatur des maximalen Schmelzpunkts ist, zu, also für 

 Innentemperaturen, die nur wenig unter der Temperatur des 

 maximalen Schmelzpunkts liegen. Die hierzu gehörigen 

 Radiumwerte liegen nach den gemachten Annahmen zwischen 

 8 . 1CT 12 g und 7,6 . 10 ~ 12 g im ccm. 



3. Die Schmelzkurve wird nur einmal, und zwar in 

 ihrem oberen Teil, im Gebiet der Krystallisation unter Volumen- 



